ЭСБЕ/Выхаживание шелка
Выхаживание шелка (техника, мануф.). Шелк-сырец редко идет на приготовление тканей; только иногда из него готовятся так называемые фуляровые ткани, которые уже в готовом виде поступают в крашение и отделку. Обыкновенно же шелк-сырец вываривается для удаления шелкового клея; при этом он или выделяется весь начисто, и тогда получается так назыв. шелк вареный, или же только частью, причем получается так назыв. шелк супль. Вареный шелк обладает в высшей степени эластичностью, блеском и мягкостью. Приготовление вареного шелка слагается из двух операций: 1) выхаживания на мыле и 2) варки с мылом. В. шелка на мыле состоит в том, что шелк в виде мотков, продетых на круглые палочки, погружается на 1/2 часа в четырехугольные ящики, наполненные до трех четвертей 30% раствором мыла, нагретым до 90°—95°С. Время от времени мотки переворачивают сверху вниз и передвигают с места на место; при этом шелк постепенно разбухает и становится клейким. По мере того как клей растворяется, шелк приобретает мягкость и нежность на ощупь. Иногда выхаживают два раза, каждый раз со свежим мыльным раствором. После выхаживания шелк промывается водой и поступает, зашитый в мешки, на варку, которая продолжается в мыльном растворе три часа при кипении. При выхаживании шелка необходимо обращать большое внимание на качество воды; жесткая вода для этой операции совершенно не пригодна, так как при этом образуется известковое мыло, которое оседает на волокно, не удаляется даже при последующей варке с мылом и вредит чистоте оттенка при многих окрашиваниях.

ЭСБЕ:Технология
ЭСБЕ:Шелководство